— 354 — 



unter etwa 84° gegen ooPoo laufen. Ferner wurde an diesen Schliffen 

 eine Auslöschungsschiefe von 15° 30' beobachtet, ausserdem aber an ein- 

 zelnen interponirten Lamellen kleinere, dem Albit sich mehr nähernde 

 Werthe. G. — 2,549. Die Analyse der mit Salpetersäure geglühten Sub- 

 stanz ergab : Si0 2 = 64,040, Al 2 O s = 18,284, Fe a 3 = 0,977, CaO = 0,927, 

 K 2 = 10,646, Na 2 ä 5,147, Summe — 100,021. — Der Glühverlust be- 

 trug 1,366. — Das Verhältniss von R : Si ist hier = 1 : 5,7 anstatt 1 : 6. 

 Ein Feldspath mit dem gleichen Alkali-Gehalt müsste die Zusammen- 

 setzung 10 Mikroklin + 7 Albit + 1 Anorthit haben. Die Analyse hat 

 aber zuviel Alkali und zu wenig Kiesel- und Thonerde ergeben. Aus dem 

 Verwitterungsprocess lässt sich dies nicht erklären, da dieser die um- 

 gekehrte Erscheinung hervorbringen müsste. 



In demselben Pegmatit kommen auch zahlreiche Beryllkrystalle 

 vor, an denen neben dem 1. und 2. Prisma nur höchst selten das basische 

 Pinakoid und eine Pyramide 3P (3031) zu erkennen waren. oP : 3P 

 — 119° 30'. Die Krystalle sind undurchsichtig bis durchscheinend, gelb- 

 braun bis rostbraun, auch grün. Diejenigen Berylle, welche nicht im 

 Pegmatit selbst, sondern in dem die Drusenräume nur erfüllenden jüngeren 

 Quarze eingewachsen sind, sind stets nach oP mehrere Male geknickt. 



Razumowskin. Im verwitterten Granit südlich von Freistadt finden 

 sich Klüfte, welche mit einer apfelgrünen, beinahe lehmigen, nach dem 

 Herausnehmen aber bald spröde werdenden Substanz erfüllt sind, welche 

 an der Zunge haftet, und blättriges Gefüge, sowie erdigen Bau besitzt, 

 im Wasser aber zerfällt. Das Mineral ist ungemein hygroskopisch, so 

 dass sein Wassergehalt zu verschiedenen Zeiten ein sehr schwankender 

 ist. Analyse der bei 100° getrockneten Substanz: H 2 = 7,436, Si0 2 

 = 55,080, A1 2 3 = 23,375 , Fe 2 3 = 4,415, FeO = 0,768, CaO = 1,990, 

 MgO = 4,004, K 2 = 1,637, Na 2 ^ 0,809, MnO = Sp., C0 2 = Sp., 

 Summe = 99,514. — Der Glühverlust der ursprünglichen mit Feuchtigkeit 

 gesättigten Substanz betrug 17,089%- Verfasser glaubt, dass die be- 

 schriebene Bol-ähnliche Substanz dem Razumowskin von Kosemütz am 

 nächsten stünde. 



II. Über Goldsilbertellur (Krennerit) aus Nagyag. G. == 

 5,598. Die Analyse ergab: Au = 30,032, Ag = 16,688, Te = 39,140, 

 Sb (aus d. Verlust) — 9,746, S = 4,394, Summe — 100,000. 



Da dem Mineral wahrscheinlich Sb 2 S 3 mechanisch beigemischt war, 

 so besteht dasselbe aus Ag 2 Te, in welchem ein Theil des Silbers durch 



Gold ersetzt ist (Au Ag Te 2 ). oder es ist ausserdem noch ein kleiner Theil 



des Tellurs durch Schwefel ersetzt (Au 16 Ag 16 Te 30 S 2 ). Keine der übrigen 

 in der Natur vorkommenden Verbindungen von Gold, Silber und Schwefel 

 lässt sich auf die Formel Ag 2 Te zurückführen. Der Krennerit ist also 

 ein selbstständiges Mineral. Streng. 



